Amalgamación Mexicana. 213 
mayor cantidad de la que sería estrictamente necesaria para 
que se verificaran las reacciones (G) y (K). Ahora bien, si esas 
reacciones continúan no obstante estar rendida la torta y ésta 
se abandona, al secarse la lama se concentrará la solución de bi- 
cloruro de cobre, se acelerará la reacción (2) y la torta Se ca- 
lentará. Para evitar esto y recoger el “desecho” de azogue 
se le agrega cal ó ceniza (! á la torta rendida, en cantidad su- 
ficiente para descomponer todo el bicloruro existente en la 
torta según la reacción (20), y al suspenderse la reacción (2) 
la superficie del mercurio quedará limpia, y podrá reunirse el 
“desecho” de este metal. 
“¿No todos los minerales que contienen plata son aptos 
para el beneficio por azogue del patio.” * 
En efecto, las especies minerales argentíferas que no pue- 
dan ser atacadas fácilmente por el bicloruro de mercurio (reac- 
ción (G), ó por el protocloruro de cobre (reacciones K), no 
podrán ser beneficiadas por este sistema metalúrgico; y á me- 
dida que sean más lentas ó más rápidas las reacciones (4) y 
(K), los minerales se llamarán “rebeldes,” ó “dóciles.” Esto 
explica también porqué la pérdida de plata por este beneflcio 
varía según la naturaleza del mineral argentífero. 
“Cada marco de plata “consume” en el beneficio otra tanta 
cantidad de azogue, que son 8 onzas, siendo muy raro que lle- 
gase el total “consumido” y “pérdida” á una libra de azogue 
por cada un marco de plata.” 
(1) Sonneschmidt. L. c. pag. 62. 
(2) Id. L. c. pag. 34. 
[3] Id. L. c. pag. 91. 
[4] Id. L. c. pags. 82 y Y, 
